138 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



más es casi igual y en algunos más alto que en los cementos Por- 

 lland. En el número 7, por ejemplo, alcanza á 0.98 siendo muy 

 notable la falta de cal en este revoque. Esta deficiencia parece re- 

 sultar de la acción disolvente y mecánica del agua bajo la gran 

 presión que ha tenido que resistir el revoque cerca del plano del 

 dique y basta inspeccionar la muestra N° 7 para cerciorarse de la 

 acción desintegrante del agua que ha dejado muchas cavidades ó 

 pasos entre los granos de la arena, formando canaletas tapizadas 

 por una capa de hidrato férrico. 



Me permito llamar la atención del señor Director general sóbrela 

 calidad de la arena empleada en la preparación de todos los mor- 

 teros analizados. Hay gran irregularidad en el tamaño de los gra- 

 nos cuarzosos, pero mucho más serio es la presencia en cantidad 

 notable de láminas de « talco » ó mica, habiendo algunas cuyas 

 dimensiones alcanzan á un centímetro cuadrado. Acompaño una 

 muestra de la arena extraída de los revoques para su inspec- 

 ción. 



•No me cabe duda alguna que esta mica es un elemento cuya 

 presencia en los morteros compromete la solidez y la resistencia 

 de la obra. Es un mineral de poca dureza, la cal no adhiere bien 

 á sus láminas lisas y untuosas y jamás debe emplearse una arena 

 micácea en obras hidráulicas destinadas á resistir una presión de 

 dos ó tres atmósferas como es el dique de San Roque. Bajo esta 

 presión los mejores morteros hechos con cemento Portland y arena 

 de primera calidad son permeables. En prueba de esta afirma- 

 ción, me permito traducir algunos párrafos de un artículo publi- 

 cado en el «Builder» de Abril 26 de 1889. 



«Mr. J. B. Francis, ingeniero encargado de las represas y ca- 

 nales en el «Rio Merrimac» (E. U.) ha practicado varios ensayos 

 sobre la percolación del agua á través de mortero con cemento . 

 Estos ensayos han demostrado que, bajo una presión de 77 libras 

 por pulgada cuadrada cerca de 17 V4 galones de agua por pié cua- 

 drado de superficie atravesaron un espesor de 16 pulgadas de ce- 

 mento en 24 horas. Otros morteros hechos con cemento americano 

 dejaban pasar 4o V2 galones de agua por pié cuadrado por hora. 



«Esta infiltración tuvo lugar bajo una presión de 58 libras por 

 pulgada cuadrada. El autor atribuye esta enorme percolación en 

 parte á la calidad del cemento, inferior al Portland inglés, pero en 

 parte también culpa la arena que no era de la mejor clase. » 



Dejo al criterio del señor Director hacer las deducciones que flu- 



